APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 267 



pour qu'une barre mesurée immédiatement après son 

 forgeage au rouge, n'éprouve, par un étuvage pro- 

 longé à 100°, que des variations très faibles suivies de 

 cliangements bientôt inappréciables dans un repos pro- 

 longé aux températures ordinaires. 



J'en donnerai ci-après un exemple extrait du dos- 

 sier de l'étude d'une barre contenant 44,2 7, de nic- 

 kel, et dont la dilatation est exprimée par la formule : 



a= (8,584 — 0,00348 6) lO-" 



Date Traitement Variation par rapport à la 



longueur initiale 



u. 



26 novembre 1897 — 0,0 val. initiale, 



5 heures à 100" — 2.0 



» — 2,0 



» — 2,6 



53 jours teinp. ainb. — 2.3 



» — 2,6 



» — 2,9 



» — 2,9 



On voit que, dans un espace de cinq années, cette 

 barre, ayant subi un étuvage extrêmement sommaire, 

 ne semble pas avoir varié d'une quantité appréciable ; 

 les observations relatées ici ont été assez rapides, en 

 effet, et étaient uniquement destinées à reconnaître les 

 grands traits du phénomène ; l'erreur de chaque obser- 

 vation individuelle peut très bien, dans ces conditions, 

 avoir atteint et même légèrement dépassé un tiers du 

 micron, alors qu'une variation appréciable de la barre 

 n'aurait pu être mise nettement en évidence que par 

 des observations d'un ordre de précision sensiblement 

 supérieur. 



Il est certain d'ailleurs que, si des mesures ultérieu- 



